CRIS A A A 
pp 
- 
. 
¿ 
III. LA «MARTITA» DE LA SIERRA DE CÓR- 
DOBA, 
SUS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS. 
Para comparar las diferentes propiedades de las 
distintas muestras del hierro magnético, sacadas de 
las minas cerca de Rio del Medio, he hecho una se- 
rie de análisis de este mineral, que han dado el in- 
teresante resultado de que solamente en el centro 
de las vetas se halla : hierro magnético no descom- 
puesto, ó descompuesto solamente muy poco; pero 
mas arriba, en la superficie de la tierra, ó mas cer- 
ca del aj dela veta, ó en masas muy descom- 
puestas, el hierro magnético se ha descompuesto en 
grados diferentes, hasta que al fin ha resultado un 
verdadero hierro olijisto, sin vestigios del oxídulo . 
* de hierro; y, no obstante, ha conservado su crista- 
lizacion anterior. 
Quiero observar ademas, queen las análisis si- 
guientes, por causa de su simplicidad, no he men- 
cionado los vestigios de otros cuerpos mezclados, 
como ácido silíceo, alúmina, ácido titánico. He 
sustraido siempre el peso de estos: del peso origi- 
nal, y reducidc la composicion al contenido del óxido 
y del oxídulo de hierro en-cantidades por cientos. 
1 “En el centro de las vetas aparece el hierro 
magnético al primer golpe de vista, siempre com- 
pletamente en estado de composicion. Su polvo 
es absolutamente negro; su color, gris de acero 
hasta negro de hierro, el lustre metálico; la du- 
reza mas de 6; el peso absoluto (medio de cua- 
tro pruebas) 5,123; muy magnético. Los cristales son 
raros allá. El mineral es, segun he dicho mas ar- 
riba, cristalino, hojoso, y se encuentra en cuarzo 
uro, que no contiene hierro pardo. Las análisis 
echas con tres muestras, daban el resultado si- 
guiente: - 
a) Óxido de hierro 71, 34 
oxídulo« « 28,66 
